## PENGARUH PH LARUTAN DAN LAMA PERENDAMAN TERHADAP ELASTISITAS BAMBU
Sumanto Dosen Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang

## Abstrak
Bambu  adalah  tumbuhan  yang  tumbuh  dalam  rumpun  yang  jenisnya  sangat  banyak  sekali. Dari kurang lebih 1.000 species bambu dalam 80 genera, sekitar 200 species dari 20 genera ditemukan di Asia Tenggara sedangkan di Indonesia ditemukan sekitar 60 jenis. Bambu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai macam alat-alat yang dapat menunjang kehidupan mereka. Bambu dalam keadaan bulat dapat dimanfaatkan sebagai tiang penyangga rumah, jembatan, pipa air, tangga dan lain sebagainya. Bambu dalam keadaan terbelah dapat dimanfaatkan untuk membuat alat-alat rumah tangga (tempat nasi, kipas dan sebagainya), dinding (sesek), pagar, usuk atau reng (digunakan untuk menopang  genting  rumah/bangunan).  Dalam  penggunaannya bambu sering  diawetkan  terlebih dahulu yaitu dilakukan dengan cara merendamnya di dalam air mengalir, air tergenang, lumpur atau di air laut dan pengasapan serta pelaburan kapur dan kotoran sapi pada gedek dan bilik bambu. Di samping itu pengawetan juga dilakukan dengan bahan kimia. Dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan  sedikit  sekali  yang  mengamati  kekuatan bambu terhadap  beban  tekan  setelah bambu diawetkan. Dalam penelitian ini bambu dibelah menjadi bagian-bagian kecil dengan panjang ± 8,5 cm dan direndam dalam larutan dengan pH tertentu dan lamanya tertentu pula. Setiap minggu rendaman bambu diambil dan dibiarkan kering. Setelah itu specimen diuji di Laboratorium Uji Material Jurusan Teknik Mesin S-1 Institut Teknologi Nasional Malang dengan alat Micro Computer Universal Testing Machine sampai terjadi patahan pertama. Hasil analisis data dengan uji korelasi menunjukkan bahwa r hitung = 0.319 > r tabel(40;5%) = 0.312, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubugan antara pH larutan dan lama perendaman dengan elastisitas bambu. Di samping itu bambu yang direndam dalam larutan asam berubah  menjadi  lebih  keras  sedangkan  yang  direndam dalam larutan  basa  berubah  menjadi lebih rapuh.
Kata kunci: asam, perendaman, elastisitas, bambu

## Abstract
Bamboo is kinds of plant which grow many kinds in clump. It’s about 1.000 bamboo species in 80 genera, about 200 species from 20 genera found in South-East Asia, while found about 60 kinds in Indonesia. Bamboo can be exploited by society to be assorted of appliance which can support their life. Bamboo in a state of circular can be exploited as house stanchion, bridge, water pipe, doorstep and others. Bamboo in a state of apart can be exploited to make the utensil and furniture ( rice place, fan etcetera),  wall  (sesek),  fence, usuk or reng (used  to  sustain  the  house  roof /  building).  In  its  use bamboo is often conserved beforehand that is done by soaking under a stream of the water, suffused water, mud or under sea water and fumigation and also investing of calcify and ox dirt on gedek and bamboo room. Despitefully pickling is also done by chemicals. From  the number of researches which have been done, a few of researches that observed bamboo strength to burden depress after bamboo conserved. In this research bamboo was cleaved become the parts about 8.5 cm’s long and soaked in condensation by certain pH  and certain duration also.  Each week bamboo immersion taken and let drying. Afterwards specimen tested in Laboratory of Test The Material of Department  of Engineering Technical  Institute of National Technology Malang by Micro Computer Universal Testing Machine until the first breaking happened. The result of data analysis with the correlation test indicate that the r test =  0.319  >  r table(40;5%) =  0.312,  this  indicate  that  there  are  relation  between  condensation  pH  and duration of soaking with the bamboo elasticity. Despitefully bamboo soaked in acid solution of turn into harder while soaked in basa solution turn into more brittle.
Key words: acid, soaking, elasticity, bamboo

## PENDAHULUAN
Bambu adalah tumbuhan yang tumbuh dalam  rumpun  yang  jenisnya  sangat banyak  sekali.  Dari  kurang  lebih  1.000 species bambu dalam  80  genera,  sekitar 200  species  dari  20  genera  ditemukan  di Asia  Tenggara  sedangkan  di  Indonesia ditemukan  sekitar  60  jenis  (Krisdianto, Ginuk Sumarni dan Agus Ismanto, 2003). Bambu  merupakan  suatu  bahan  yang memegang  peranan  penting  dalam kehidupan masyarakat  kita  terutama masyarakat  pedesaan.  Bambu  dapat dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk berbagai  macam  alat-alat  yang  dapat menunjang kehidupan mereka.
Bambu  dalam  keadaan  bulat  dapat dimanfaatkan  sebagai  tiang  penyangga rumah, jembatan, pipa air, tangga dan lain sebagainya.  Bambu  dalam  keadaan terbelah  dapat  dimanfaatkan  untuk membuat  alat-alat  rumah  tangga  (tempat nasi,  kipas  dan  sebagainya),  dinding ( sesek ), pagar, usuk atau reng (digunakan untuk menopang
genting rumah/bangunan).
Dalam  penggunaannya  di  masyarakat, bahan  bambu  kadang-kadang  menemui beberapa  keterbatasan.  Sebagai  bahan bangunan, faktor yang sangat mempengaruhi  bahan  bambu  adalah  sifat fisik  bambu  yang  membuatnya  sukar dikerjakan  secara  mekanis,  variasi dimensi  dan  ketidakseragaman  panjang ruasnya serta ketidakawetan bahan bambu tersebut  menjadikan  bambu  tidak  dipilih sebagai bahan komponen rumah.
Usaha  pengawetan  bambu  secara tradisional sudah dikenal oleh masyarakat pedesaan. Pengawetan itu dilakukan
dengan cara  merendamnya  di  dalam  air mengalir, air tergenang, lumpur atau di air laut  dan  pengasapan.  Selain  itu  juga sering ditemukan cara pengawetan dengan pelaburan  kapur  dan  kotoran  sapi  pada gedek dan bilik bambu.
Penelitian  pengawetan  bambu dengan menggunakan  bahan  kimia  disertai metode  yang  tepat  dan  efisien  terus dilakukan.
Pengawetan bambu
mempunyai  tujuan  untuk  mencegah serangan  jamur  (pewarna  dan  pelapuk) maupun  serangga  (bubuk  kering,  rayap kayu  kering  dan  rayap  tanah).  Beberapa pengrajin mebel bambu telah melaksanakan pengawetan dengan menggunakan  boraks,  campuran  kapur barus dengan minyak  tanah,  atau pengasapan dengan belerang.  Namun sejauh  ini  belum  diketahui  efektifitas bahan-bahan  kimia  yang  digunakan  dan metode pengawetan yang dilaksanakan. Penelitian  pengawetan  bahan bambu dengan menggunakan  pestisida  pengawet kayu  telah  dimulai  oleh  Martawijaya (dalam  Krisdianto,  Ginuk  Sumarni  dan Agus Ismanto, 2003). Hasilnya menunjukkan  bahwa  bambu  dapat diawetkan dengan mudah  terutama  jika menggunakan bahan pengawet yang dapat berdifusi dengan baik.  Penggunaan senyawaan  boron  dalam  pengawetan bambu  apus  dan  bambu  hitam  dilakukan oleh  Supriana  (dalam  Krisdianto,  Ginuk Sumarni  dan  Agus  Ismanto,  2003). Hasilnya  menunjukkan  bahwa  bambu apus  dan  bambu  hitam  dapat  diawetkan dengan proses rendaman  dingin  masing- masing  selama  satu  dan  tiga  hari  pada
konsentrasi  tiga  persen. Penelitian  cara - pengawetan dengan cara rendaman dingin menggunakan  larutan  asam  borat  dan boraks  ( boric  acid  equivalent )  10%  dan larutan  Wolmanit  CB  10%  terhadap  dua belas  jenis  bambu  telah  dilakukan  oleh Abdurrochim (dalam Krisdianto, et al).

## TINJAUAN PUSTAKA Bambu
Bambu  adalah  tanaman  jenis  rumput- rumputan  yang  mempunyai  batang berongga  dan  beruas-ruas  dan  banyak sekali  jenisnya. Di  dunia  terdapat  lebih dari 1.250 jenis bambu yang berasal dari 75  marga.  Dari  jumlah  tersebut  di Indonesia  terdapat  39  jenis  bambu  yang berasal  dari  8  marga. Bambu  tergolong keluarga Gramineae (rumput-rumputan) disebut  juga Giant  Grass (rumput raksasa),  berumpun  dan  terdiri  dari sejumlah  batang  (buluh)  yang  tumbuh secara bertahap, dari mulai rebung, batang muda  dan  sudah  dewasa  pada  umur  4-5 tahun.
Batang  bambu  berbentuk  silindris, berbuku-buku,  beruas-ruas  berongga kadang-kadang  masif,  berdinding  keras, pada setiap buku terdapat mata tunas atau cabang.
Menurut  Rivai,  Suryo  Kusumo  dan Nugoro  (1994),  kegunaan  dan  manfaat bambu  bervariasi  mulai  dari  perabotan rumah,  perabotan  dapur  dan  kerajinan, bahan  bangunan  serta  peralatan  lainnya dari  yang  sederhana  sampai dengan industri  bambu  lapis,  laminasi  bambu, maupun  industri  kertas  yang  sudah modern.
Budaya masyarakat menggunakan  bambu  dalam  berbagai aktivitas kehidupan sehingga bambu dapat dikategorikan  sebagai multipurpose  free
species (MPTS  =  jenis  pohon  yang serbaguna).  Pemanfaatan  bambu  secara tradisional  masih  terbatas  sebagai  bahan bangunan dan kebutuhan keluarga lainnya (alat  rumah  tangga,  kerajinan,  alat kesenian seperti angklung, calung, suling, gambang,  bahan  makanan  seperti  rebung dan lain lain). Pada  umumnya  jenis-jenis  bambu  yang diperdagangkan adalah jenis bambu yang berdiameter  besar  dan  berdinding  tebal. Jenis-jenis  tersebut  diwakili  oleh  warga Bambusa (3  jenis), Dendrocalalamus (2 jenis) dan Gigantochloa (8 jenis). Sifat  fisis  dan  mekanis  merupakan informasi penting guna memberi petunjuk tentang  cara  pengerjaan  maupun  sifat barang  yang  dihasilkan.  Hasil  pengujian sifat  fisis  dan  mekanis  bambu  telah diberikan oleh Ginoga (1977) dalam taraf pendahuluan.  Pengujian  dilakukan  pada bambu  apus  ( Gigantochloa  apus )  dan bambu hitam ( Gigantochloa nigrocillata ). Beberapa  hal  yang  mempengaruhi  sifat fisis  dan  mekanis  bambu  adalah  umur, posisi  ketinggian,  diameter,  tebal  daging bambu,  posisi  beban  (pada  buku  atau ruas),  posisi  radial  dari  luas  sampai  ke bagian dalam dan kadar air bambu. Hasil pengujian sifat fisis mekanis bambu hitam dan bambu apus terdapat pada Tabel 1.
Tabel 1. Sifat fisis dan mekanis bambu hitam dan bambu apus
No. Sifat Bambu hitam Bambu apus 1. Keteguhan lentur static a. Tegangan pada batas proporsi (kg/cm2) 447 327 b. Tegangan pada batas patah (kg/cm2) 663 546 c. Modulus elastisitas (kg/cm2) 99000 101000 d. Usaha pada batas proporsi 1,2 0,8
(kg/dcm3) e. Usaha pada batas patah (kg/dm3) 3,6 3,3 2. Keteguhan tekan sejajar serat (tegangan maximum, kg/cm2) 489 504 3. Keteguhan geser (kg/cm2) 61,4 39,5 4. Keteguhan tarik tegak lurus serat (kg/cm2) 28,7 28,3 5. Keteguhan belah (kg/cm2) 41,4 58,2 6. Keteguhan pukul a. Pada bagian dalam (kg/dm3) 32,53 45,1 b. Arah tangensial (kg/dm3) 31,76 31,9 c. Pada bagian luar (kg/dm3) 17,23 31,5 Sumber : Ginoga (dalam Kridianto et al) Sifat  fisis  dan  mekanis  jenis  bambu lainnya  telah  diinformasikan  Hadjib  dan Karnasudirdja (1986). Pengujian dilakukan  pada  tiga  jenis  bambu,  yaitu bambu andong ( Gigantochloa verticillata ), bambu bitung ( Dendrocalamus  asper )  dan  bambu  ater ( Gigantochloa ater ) Hasilnya menunjukkan bahwa bambu ater mempunyai berat jenis dan sifat kekuatan yang  lebih  tinggi  dibandingkan  bambu bitung dan bambu andong. Nilai rata-rata keteguhan  lentur  maksimum,  keteguhan tekan  sejajar  serat  dan  berat  jenis  tidak berbeda  nyata  pada  buku  dan  ruas, sedangkan antar jenis berbeda nyata. Nilai rata-rata  sifat  fisis  dan  mekanis  bambu terdapat pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai sifat fisis dan mekanis bambu
No. Sifat fisis dan mekanis Bambu ater kg/cm2 Bambu bitung kg/cm2 Bambu andong kg/cm2 1. Keteguhan lentur maksimum 533,05 342,47 128,31 2. Modulus elastisitas 89152,5 53173,0 23775,0 3. Keteguhan 584,31 416,57 293,25
tekan sejajar serat
Sumber : Hadjib dan Karnasudirdja (dalam Krisdianto)

## Derajad Keasaman
Derajad  keasamaan  suatu  zat  dinyatakan dengan pH.  Nilai  pH  berkisar  dari  0 hingga 14. Suatu larutan dikatakan netral apabila memiliki nilai pH=7. Nilai pH>7 menunjukkan larutan memiliki sifat basa, sedangkan  nilai  pH<7  menunjukan keasaman. Nama pH berasal dari potential of  hydrogen .  Secara  matematis,  pH didefinisikan dengan pH = − log 10 [ H + ]. Nilai  pH  7  dikatakan  netral  karena  pada air  murni  ion  H + terlarut  dan  ion  OH - terlarut  (sebagai  tanda  kebasaan)  berada pada  jumlah  yang  sama,  yaitu  10 -7 pada kesetimbangan
Penambahan senyawa ion H + terlarut dari suatu asam akan mendesak kesetimbangan  ke  kiri  (ion  OH - akan diikat oleh H + membentuk air). Akibatnya terjadi  kelebihan  ion  hidrogen  dan meningkatkan konsentrasinya. Umumnya  indikator  sederhana  yang digunakan  adalah  kertas  lakmus  yang berubah menjadi merah bila keasamannya tinggi dan biru bila keasamannya rendah. Selain  mengunakan  kertas  lakmus, indikator asam basa dapat diukur dengan pH  meter  yang  bekerja  berdasarkan prinsip  elektrolit/konduktivitas  suatu larutan.

## Elastisitas
Meskipun  benda  padat  memiliki  struktur yang  kaku,  mereka  tetap  mengalami deformasi  ketika  dikenai  beban  (gaya). Deformasi  ini  mungkin  sangat  kecil,
tetapi harus dipertimbangkan keberadaannya.
Jika  salah  satu  ujung  dari  sebuah  kawat digantung  dan  ujung  lain  diberi  berat, maka  kawat  tersebut  akan  melar (bertambah  panjang).  Batas  pertambahan panjang tertentu tidak akan terlampaui, ini diperoleh    bahwa  pemanjangan e berbanding  langsung dengan beban F yaitu,
e
F  atau ke F 
Gambar 1. Grafik hubungan gaya dengan pemanjangan
Hasil  ini  pertama  kali  dikemukakan  oleh Robert  Hooke  pada  tahun  1697  sehingga dikenal dengan hukum  Hooke.  Suatu material  yang  memiliki  sifat  demikian disebut  sebagai  benda  elastis.  Konstanta kesebandingan
k dikenal  sebagai konstanta gaya atau konstanta pegas yang dinayatakan
dengan satuan N/m.
Konstanta  ini  bergantung  pada  ukuran fisik pegas atau kawat.
a. Tegangan  (Stress)  dan    Regangan (Strain) Ketika gaya bekerja pada suatu benda, biasanya  benda  akan  mengalami perubahan bentuk searah dengan arah gaya.  Benda  ini  dikatakan  teregang. Besar dari  deformasi  suatu  benda bergantung  pada  material  yang digunakan,  besar  dan  arah  gaya  dan luas  bidang  yang  dikenai  gaya.  Jika suatu  gaya  yang  sama  bekerja  pada
dua  silinder  yang  berbeda,  maka silinder yang memiliki luas penampang  terkecil  akan  mengalami deformasi terbesar. Tegangan (stress) didefinisikan sebagai gaya F persatuan luas A yang bekerja pada benda.
Tegangan = A F   Satuan  dari  tegangan  adalah  N/m 2
atau pascal (Pa) Regangan (strain) adalah kuantitas tak berdimensi yang didefinisikan sebagai deformasi dari suatu benda, dirumuskan sebagai:
awal panjang deformasi regangan  0 L e  
Tiga jenis dasar stress dan strain:
1. Ketika  sebuah  gaya  F  yang  besarnya sama  dan  berlawanan  arah  bekerja tegak lurus terhadap luas area A sama sepanjang  garis  aksiyang  sama, cenderung untuk meregang benda dan keadaan  ini  disebut  tegangan teregang.  Besar  tegangan  (stress) diberikan dengan:
lurus tegak luas gaya tegangan  , A F   Peregangan
(strain) adalah perbandingan pemanjangan (perubahan  panjang) dengan panjang awal:
awal panjang panjang perubahan regangan  , 0 L e  
2. Benda  dikatakan  dalam  kondisi tegangan  kompresi  ketika  pasangan gaya dengan besar  yang  sama  dan arah  berlawanan  bekerja  segaris  pada benda  tegak  lurus  terhadap  luas penampang,  menyebabkan  benda cenderung menjadi lebih pendek.
Ga ya F Pemanjangan e gradien = k
3. Tegangan  geser  (shear  stress) diberikan pada suatu benda ketika dua gaya dengan besar  sama  dan  arah berlawanan  pada  garis  gaya  yang berbeda menyebabkan benda mengalami  perubahan  bentuk  tetapi volume  benda  tidak  mengalami perubahan.

## b. Modulus Young
Konstanta gaya pegas k dalam hukum Hooke  bergantung  pada  bentuk  fisik dari  benda,  tetapi  kadang-kadang diinginkan sifat-sifat elastis dari suatu material  yang  tidak  bergantung  pada ukuran  fisik  material  tersebut.  Jika panjang  awal L 0 dan  luas  luas penampang A mendekati  konstan, hukum Hooke dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut: Dalam  sebuah  material  yang  elastis tegangan sebanding dengan regangan regangan tegangan  atau regangan tegangan E  atau 0 regangan tegangan L e A F
E  

## Konstanta  kesebandingan
E dikenal dengan modulus  Young  untuk  suatu material. Konstanta ini tidak bergantung pada ukuran fisik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  metode eksperimen dengan sampel  bambu  apus yang  direndam  dalam  larutan  HCl  (asam klorida)  yang  dicampur dengan NaOH (Natrium Hidroksida) sehingga menghasilkan  pH:  1,4;  2,01;  3,01;  4,4; 5,2;  6,02;  7,02;  8,2;  9,13  dan  10,68.
Masing-masing  selama  2  minggu,  3 minggu, 4 minggu dan 5 minggu. Setelah terbentuk suatu specimen, maka specimen tersebut  diuji  tekan  di  Laboratorium  Uji Material  Institut  Teknologi  Nasional Malang. Specimen diberi  beban  dan diukur dengan alat Micro  Computer Universal Testing Machine sampai terjadi patahan yang pertama. Semua  data  dianalisis dengan statistic yaitu  korelasi  product  moment  dari Pearson dirumuskan dengan:
      2 2 2 1 1 12 y y x b y x b R y (Nurgiyantoro,  dkk)                       2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 x x x x y x x x y x x b                       2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 x x x x y x x x y x x b ………
Keterangan:
y : variabel kriterium = elastisitas bambu
x 1 : variabel bebas 1 = lama rendaman x 2 : variabel bebas 2 = pH larutan
F F L 0 e A F F L 0 e A F F Gambar 2. Tegangan dan regangan teregang ( tensile )
Gambar 3. Tegangan dan regangan kompresi
Gambar 4. Tegangan dan regangan geser

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  yang  diperoleh dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 3 Data Penelitian
No Lama (Minggu) pH Kuat Tekan (N/mm 2 ) 1 2 1.4 50.45 2 3 1.4 41.6 3 4 1.4 30.79 4 5 1.4 22.77 5 2 2.01 58.07 6 3 2.01 25.65 7 4 2.01 53.81 8 5 2.01 42.24 9 2 3.01 34.78 10 3 3.01 60.58 11 4 3.01 49.7 12 5 3.01 48.4 13 2 4.44 59.34 14 3 4.44 39.34 15 4 4.44 50.26 16 5 4.44 30.49 17 2 5.2 48.62 18 3 5.2 33.65 19 4 5.2 40.68 20 5 5.2 21.55 21 2 6.02 37.44 22 3 6.02 44.02 23 4 6.02 65.16 24 5 6.02 40.85 25 2 7.02 47.4 26 3 7.02 62.22 27 4 7.02 37.24 28 5 7.02 47.51 29 2 8.2 53.7 30 3 8.2 47.82 31 4 8.2 48.74 32 5 8.2 44.67 33 2 9.13 54.17 34 3 9.13 52.46 35 4 9.13 44.19 36 5 9.13 56.76 37 2 10.68 27.9 38 3 10.68 10.79 39 4 10.68 10.78 40 5 10.68 8.02
Data  yang  telah  diperoleh  kemudian dianalisis dengan menggunakan  program SPSS  versi  10.0  diperoleh  hasil  sebagai berikut:
Model Summary .319 a .102 .053 13.7890 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
Predictors: (Constant), pH Larutan, Lama Perendaman (minggu)
a.
Dari  output  program  SPSSversi  10.0 dalam model summary diperoleh R hitung = 0,319 sedangkan R tabel(40;5%) = 0,312 maka R hitung > R tabel sehingga terdapat hubungan (korelasi)  antara pH  larutan  dan lama perendaman dengan kekuatan bambu menahan beban.
Koefisien  determinasi  (R  square)  sama dengan 0,102  atau  10,2%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  hanya  10,2% kekuatan  tekan  dipengaruhi  oleh  lama perendaman  dan  pH  larutan,  sementara 89,8% dipengaruhi oleh factor lain. Semakin  tinggi  pH  larutan  yang digunakan  untuk  merendam  bambu  dan semakin  lama  bambu  direndam,  maka bambu tersebut  akan  mampu  menahan beban semakin besar. Kekuatan menahan tekanan sama dengan modulus  Young  dan  sama dengan modulus  elastisitas.  Jadi  semakin  besar beban yang sanggup ditahan oleh bambu, maka  semakin  besar  pula  modulus elastisitas bambu. Dengan kata  lain semakin  besar  beban  yang  sanggup ditahan oleh bambu, maka bambu tersebut semakin elastic. Sehingga semakin tinggi larutan  untuk  merendam bambu dan semakin  lama bambu direndam,  maka bembu tersebut semakin elastic.
Disamping  mengubah  elastisitas bambu, lama  perendaman  dan  pH  larutan  yang digunakan  untuk  merendam bambu juga mampu  mengubah  sifat  fisik  yang  lain yaitu bambu yang direndam dalam larutan asam  dalam  jangka  waktu  yang  lama menjadi  lebih  padat  dan  kaku,  sehingga elastisitas bambu semakin kecil. Jika bambu direndam dalam larutan basa dalam  jangka  waktu  yang  lama,  maka bambu tersebut  menjadi  tidak  padat dan seratnya  mudah  terurai  menjadi  bagian lebih kecil (serat-seratnya mudah dipisah- pisahkan)  tetapi  lebih  elastis.  Sehingga semakin tinggi pH (semakin basa) larutan yang digunakan dan semakin lama bambu direndam  pada  larutan  ini,  maka bambu cenderung  tidak  padat  dan  serat-seratnya kelihatan rapuh.

## Kesimpulan
1. pH  larutan  dan  lama  perendaman mempengaruhi  elastisitas  bambu, semakin tinggi pH dan  semakin lama perendaman  semakin  bambu  semakin elastis.
2. pH  larutan  dan  lama  perendaman bambu  dapat  mengubah  sifat  fisik bambu tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
1. Ahmad, Mansur . Analysis Of
Calcutta Bamboo For Structural Composite Materials.
http://www.scholar.lib.vt.edu/theses/a vailable/etd-08212000- 10440027/unrestricted/Chapter2.pdf
2. Ahmad, Mansur . Analysis Of Calcutta Bamboo For Structural
Composite Materials. http://www.scholar.lib.vt.edu/theses/a
vailable/etd-08212000- 10440027/unrestricted/Chapter5.pdf
3. Batubara, Ridwanti. 2002. Pemafaatan Bambu .  Digitized Library  Universitas  Sumatera  Utara. Medan.
4. Burhan  Nurgiayntoro  dkk,  2000, Statistik  Terapan , Yogjakarta: Penerbit Gajah Mada University Press
5. ________, Derajad Keasaman , http://id.wikipedia.org/wiki/PH
6. Krisdianto dkk. Sari Hasil Penelitian Bambu .
http://www.dephut.go.id/INFORMA
SI/ litbang/teliti/bambu.htm
7. Symon, Keith R, 1957, Mechanic, 2 nd printing,  Adison-Wesley  Publishing Company,  Inc,  United  Stated  of America.